БСЭ1/Бринеля проба
Проблемная
БРИНЕЛЯ ПРОБА, наиболее распространенный в технике метод определения твердости металлов и сплавов. Сущность метода заключается в следующем: в гладкую плоскую поверхность металла, твердость которого желают определить, вдавливают силой P шарик диаметром D из твердой закаленной стали. При этом на испытуемой поверхности получается отпечаток диаметром d. Числом твердости, по Бринелю (HB), называют отношение силы P к сферической поверхности полученного отпечатка, т. е. HB = — — — . В случае измерения глубины отпечатка h, эта формула может быть заменена более простой P

Hb = nüh 

В этих формулах P выражает число килограммов; D, d и h — числа миллиметров. Метод Брийеля был предложен в 1900 и с тех пор неоднократно подвергался изучению различными исследователями. Установлена зависимость числа твердости Нв от диаметра шарика (при равных нагрузках меньшие шарики дают большие числа твердости), величин нагрузки (при равных шариках большие нагрузки дают высшие числа твердости), времени выдерживания максимальной нагрузки (чем время продолжительнее, тем ниже получаемое число твердости) и от скорости нагружения (чем скорее образец нагружается, тем выше получается число твердости). Поэтому в практике придеряшваются постоянных условий испытания. Так, для исследования черных металлов берут как-нормальные: P=3.000 кг, D=10 мм. Время нагружения = 15 сек. Время выдеряшвания силы Р=30 сек. Для цветных металлов и сплавов, по причине их меньшей твердости. Р берут равным 1.000 кг, 500 кг или 250 кг, остальные условия оставляют теми же. Эти нормы применяют ко всем видам материалов при условии, что толщина их не менее 6 мм- В противном случае берут меньшие шарики и соответственно меньшие нагрузки. Для определения твердости по Бринелю было построено большое число разных машин и приборов, из которых наибольшей известностью пользуются: аппарат Actionbolaget Alpha (Стокгольм), аппарат Mohr & Federhaff (Маннгейм) и машина Amsler-Laffen (Шафгаузен). Последняя (см. рисунок) дает - возможность, кроме измерения действующей силы, производить отсчеты глубины отпечатков с точностью до Vioo мм - Эта машина может быть рекомендована как лучшая машина для определений твердости по Бринелю.

Лит.:  Н. А., Методы определения твердости металлов, «Журн. рус. металлург, общества», СПБ, 1911;  О., Руководство по испытанию материалов, М., 1926;  I. A., Mémoire sur les épreuves а bille en aciers, P., 1900; , Untersuchungen über Härteprüfung und Härte, «Zeitschr. d. Ver. Deutsch. Ing.», 1908, №№ 17, 19, 21, 52.